## SIFAT PEREKATAN  KAYU MAHANG (Macaranga hypoleuca) ASAL HUTAN RAWA GAMBUT KABUPATEN PULANG PISAU
(Wood Adhesion Properties of Macaranga hypoleuca from Peat-Swamp Forest in Pulang Pisau District)

## Yanciluk dan M. Damiri
Jurusan Kehutanan, Faperta, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah – INDONESIA

## ABSTRACT
This study was aimed  to determine the wood adhesion properties of mahang (Macaranga hypoleuca) from Peat-Swamp Forest in Pulang Pisau District, as well as the influence of the axial and radial position of the adhesive  properties  of  mahang  wood  and  wood  allotment  of  mahang  for  raw  material  wood  processing industry. The research used the Factorial Complete Random Design (CRD) 3 x 2. The first factor was the actial wood position (A) consist of the bottom (A1), the middle (A2), and the top (A3). The second factor was radial  position  consist  of  axial  (B1) and radial (B2).    The  data were analyzed  using  Honestly Significant Difference (HSD). Testing properties of solid wood sliding firmness and constancy gluing wood with ASTM procedure of D 905-49. Research result showed that properties of mahang wood adhesive as follow: firmness sliding radial cross-section namely 57.3 kg per cm 2 , firmness sliding sectional tangential namely 70.3  kg per cm 2 ,  bonding  strength  of  the  radial  cross-section namely 58.7  kg per cm 2 ,  bonding strength  tangential  cross  section namely 63.2  kg per cm 2 ,  percent  damage  to  the  radial  cross-section namely 41.8%  and tangential  cross  section  namely 13.3%.  There  is  a  relationship  of  correspondence between  adhesive  properties  and  quality  of  the  wood  to  influence  the  direction  of  the  axial  and  radial position of mahang wood.
Keywords: Adhesive properties, axial, radial, mahang

## PENDAHULUAN
Beberapa  jenis  kayu  yang  terdapat  di hutan  rawa  gambut Kabupaten  Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah banyak terdapat kayu jenis  pioneer termasuk dalam kayu non komersial atau jenis yang kurang dikenal (lesser known spesies) dan merupakan ciri  khas  hutan  rawa  gambut seperti gerunggang (Cratocylum arborenscens), gelam (Malaleuca leucadendron),  tumih (Combretocartus
rotundadus),  dan  mahang  (Macaranga sp). Kayu  jenis ini  kurang  mendapat
perhatian  padahal  memiliki  potensi  yang cukup  besar  sebagai  alternatif  bagi kebutuhan bahan baku industri pengolahan  kayu  di  Indonesia  pada umumnya  dan  Kalimantan  Tengah  pada khususnya  masih  banyak  yang  belum dimanfaatkan  secara  komersial.  Perma- salahannya  adalah  kurangnya  informasi dan  pengetahuan  akan  sifat-sifat  kayu tersebut  sebagai dasar  untuk  merekomen- dasikan  penggunaannya  sebagai  bahan baku  industri  pengolahan  kayu.  Oleh karena  itu  perlu  dilakukan  penelitian  sifat
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. X No.2, Desember 2015. Hal. 38-42
dasar kayu mahang sebagai dasar penentuan penggunaan secara tepat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat  perekatan  kayu  mahang, serta pengaruh  posisi  aksial  dan  radial terhadap sifat perekatan kayu mahang dan peruntukan    kayu  mahang  untuk  bahan baku  industri  pengolahan  kayu.    Dengan di  ketahui  sifat  perekatan  kayu mahang maka  efisiensi  pengolahan  kayu dapat  di rekomendasikan ke industri untuk pemanfaatan  sebagai  bahan  baku  industri pertukangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Gambaran Umum
Sistimatika jenis mahang  (Macaranga hypoleuca (Reichb.f.et Zoll) M.A ) adalah (Slik,  2006): Regnum  :  Plantae /
Plantarum,  Devisi:  Spermatophyta, Sub devisi:  Angiospermae, Kelas:  Dicotyle- doneae, Ordo :
Geraniales, Famili:
Euphor-biaceae, Genus: Macaranga, Spesies: Macaranga sp.

## Teori Perekatan Kayu Mekanik
Teori  perekatan  mekanik  adalah gaya  perekatan yang  terjadi  karena terbentuknya  akar-akar  garis  perekat  . Akar- akar  garis  perekat  garis  perekat  ini dapat  dibentuk  dalam  proses  perekatan apabila  kondisi  bahan  yang  direkat memungkinkan.  Dengan  demikian  bahwa perekatan  dapat  terjadi  karena  gaya mekanik yang  dihasilkan  oleh  karena meresapnya perekat kedalam tubuh subtrat,  mengeras  dan  mengakibatkan interlocking
atau pencengkraman (Prayitno, 1984)

## Teori Perekatan Spesifik
Teori  perekatan  spesifik  adalah  teori yang mendasarkan pada  kecocokan bahan yang  direkat  yang  merupakan  penjelmaan sifat inheren bahan perekat. Dalam hal ini permukaan bahan direkat mampu bersinggungan dengan baik dan mempunyai  kekuatan  tertentu  akibat kecocokan bahan (Prayitno 1991).

## Teori Lima Rantai Garis Perekat
Teori  lima  rantai  garis  perekat membahas terjadinya persatuan dan kekuatan  rekat  bahan  direkat  akibat interaksi  dari  kekuatan  kohesi  dan  adhesi dari  bahan  perekat  dan  bahan  direkat (Prayitno  1991a)..  Gaya-gaya  ini  dikenal sebagai gaya adhesi dan gaya kohesi pada suatu  sistim  fisika.  Di  dalam  sistim  fisika ini  suatu  garis  perekat  dapat  diuraikan menjadi  lima  buah  garis  gaya  atau lingkaran  gaya  atau  rantai  gaya  yang berkaitan satu dengan yang lain.
Pembentukan  garis  perekat  sebagai komponen  pengikat  kedua  permukaan bahan  direkat  akan  memulai  beberapa tahap yaitu : a) Tahap   pengaliran  lateral membentuk    lapisan    yang  berkesinam- bungan,  b)  Tahap  pemindahan  dari  bahan berperekat  ke  bahan    tidak  berperekat,  c) Tahap  peresapan  kedalam  permukaan kedua  bahan,  d)  Tahap  pembasahan menuju  kecocokan  perekatan,  e)  Tahap akhir  pengerasan  menjadi  substrat  yang kuat.

## Persiapan Perekat
Perekat berfungsi sebagai
penggabungan  antara  dua  substrat  yang akan  direkat.  Kualitas  penggabungan  ini mampu jauh  melebihi  daya  kohesi  kayu (substrat)  bila  daerah-daerah  perekatan
diikuti  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah dikeluarkan  oleh  pabrik-pabrik  pembuat perekat yang sedang dipergunakan ataupun petunjuk-petunjuk yang
dikeluarkan  oleh  Lembaga-lembaga  riset perekatan  dan  teknik-teknik  pencampuran perekat  yang  sering  dilakukan.  (Prayitno 1984).

## Perekat Labur (Glue Spread)
Glue  spread didefinisikan  sebagai sejumlah perekat yang dilaburkan persatuan  luas  permukaan  bahan  yang akan  direkat  (Prayitno  1984).  Didalam laboratorium  perekat  masih  diuraikan kembali  menjadi  satuan  yang  lebih sederhana  yang  disebut  GPU  (Gram  Pick Up).

## Pengepressan Perekat
Pengepressan di dalam proses perekatan  dibagi  ke  dalam  dua  tipe  yaitu tipe  press  dingin  dan  biasanya  disebut prepressing  atau  cold  press  dan  yang kedua disebut tipe hot pressing atau press panas  yang  dijalankan  dengan  suhu tertentu  dan  tekanan  tertentu  (Prayitno 1984).

## Tolok Ukur Perekatan Kayu
Tolok  ukur  persentase  kerusakan kayu  pada  pengujian  kayu  lapis  adalah perbandingan  antara  luas  permukaan bahan  direkat  yang  sedang  diuji  dan  luas permukaan  yang  'mengandung  serat  dari bahan  direkat  yang  menjadi  pasangannya (Prayitno  1991a).  Nilai  ini  dihitung  dari salah  satu  permukaan  garis  perekat  yang tertutup oleh serat-serat kayu dari permukaan  kayu  yang  lain  dengan permukaan  garis  perekat  yang  tidak
mengandung  serat-serat  kayu  (Prayitno 1988).

## Kegagalan Perekatan Kayu
Prayitno  (1997)  menyatakan  perekat yang  tidak  menghasilkan  keteguhan  rekat yang  tinggi  atau  sesuai  dengan  tujuan perekatan  disebut  kegagalan  perekatan. Dinyatakan  pula,  kegagalan  perekatan secara garis besar disebabkan oleh faktor- faktor  yang  dikelompokkan  ke  dalam  3 kelompok,  yaitu  :  a)  Faktor-faktor  dalam kayu  sebagai  bahan  direkat,  b)  Faktor- faktor  dalam  perekatan,  dan  c)  Faktor- faktor dalam proses perekatan.
Pendapat yang lebih lengkap menyatakan sifat-sifat dasar bahan direkat yang  perlu  diperhatikan  meliputi  sifat struktur  anatomi  (sel-sel  penyusun  kayu), sifat fisika  (berat  jenis;  kadar  air; penyusutan pengembangan; porusitas; wetabilitas),    sifat  kimia  (selulosa; hemiselulosa;    lignin;  ekstraktif).  Faktor- faktor dalam perekatan meliputi persiapan perekat  dan  komponen  tambahan  untuk pembuatan  adonan  perekat,  sedangkan dalam proses perekatan meliputi persiapan perekat, pelaburan perekat dan pengempaan (Prayitno 1995b).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini
menggunakan rancangan  acak  lengkap  faktorial  3  x  2. Faktor pertama letak kayu arah aksial (A) terdiri  dari  kayu  bagian  pangkal  (A1), kayu bagian tengah (A2), dan kayu bagian ujung (A3).  Faktor ke dua letak kayu arah radial  (B).    terdiri  dari  bagian  kayu  dekat hati  (B1)  dan  bagian  kayu  dekat  kulit (B2).  Masing-masing  dengan  ulangan  3, jumlah  satuan  percobaan  adalah  18.
Jurnal Hutan Tropika (ISSN: 1693-7643) Vol. X No.2, Desember 2015. Hal. 38-42
Parameter sifat  mekanika  kayu  yaitu keteguhan geser; dan sifat perekatan kayu yang  meliputi  keteguhan  rekat  dan persentase kerusakan kayu.
Data dianalisis  dengan Complete  Random Design (CRD),  dilanjutkan uji Honestly Significant Difference (HSD) dan
dilengkapi  dengan  grafik.  Pengujian  sifat perekatan  kayu  dengan  prosedur ASTM D.  905 – 49. Untuk  perekatan  kayu  yang dibuat  di  perlukan  bahan  perekat  jadi buatan pabrik (industri) M 8000 PU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sifat Perekatan Kayu
Hasil  penelitian  analisis  varian  sifat perekatan  kayu  mahang  disajikan  pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa keteguhan  rekat  penampang  radial hanya  dipengaruhi  oleh  kedudukan  kayu arah aksial. Uji HSD menunjukkan bahwa kayu bagian pangkal dan tengah mempunyai  nilai  keteguhan  rekat  yang sama, dan keduanya berbeda dengan kayu bagian  ujung. Faktor  fisik  terutama adalah berat jenis kayu. Hal ini disebabkan  semakin  sedikitnya  terjadinya
akar perekat dalam kayu. Lantican (1975) dalam Prayitno (2007) menyatakan kualitas  kayu  akan  selalu  berhubungan dengan  kecocokan  kayu  tersebut  dengan pemakaian  akhirnya.  Kekuatan  kayu merupakan resultante dari sifat kayu  yang dimiliki  atau  penonjolan  sifat  yang dominan  baik  sifat  fisika,  mekanika dan struktur kayu.
Hasil analisis menunjukkan bahwa persen kerusakan kayu kering penampang  radial  tidak  dipengaruhi  oleh asal kayu arah aksial maupun radial, serta keduanya tidak terdapat interaksi.
Berdasarkan  nilai  rata-rata  terlihat  bahwa persen  kerusakan  yang  terendah  terdapat pada  kayu  bagian  pangkal,  diikuti  bagian tengah  dan  tertinggi  bagian  ujung. Faktor fisik terutama adalah berat jenis kayu. Hal ini disebabkan semakin sedikitnya terjadinya akar perekat dalam kayu.
Lantican  (1975) dalam Prayitno
(2007)  menyatakan  kualitas  kayu  akan selalu  berhubungan  dengan  kecocokan kayu tersebut dengan pemakaian akhirnya. Kekuatan  kayu  merupakan  resultante  dari sifat  kayu  yang  dimiliki  atau  penonjolan sifat  yang  dominan  baik  sifat  fisika, mekanika dan struktur kayu.
Parameter Radial (A) Aksial (B) Radial*Aksial (A*B) Keteguhan geser penampang radial 0.780 ns 0.233 ns 2.070 ns Keteguhan rekat penampang radial 0.486 ns 25.28 ** 0.028 ns Persen kerusakan kayu penampang radial 4.107 ns 0.456 ns 0.942 ns Keteguhan geser penampang tangensial 0.674 ns 9.149 ** 1.991 ns Keteguhan rekat penampang tangensial 0.057 ns 13.91 ** 1.571 ns Persen kerusakan kayu penampang tangens 0.162 ns 4.342 * 0.415 ns
Tabel 1. Analisis varian sifat perekatan kayu mahang

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan.
Sifat  keteguhan  geser  kayu  pejal penampang  radial  sebesar  57,30  kg/c m2 ; keteguhan  rekat  kayu  kering  penampang radial  sebesar  58,77  kg/c m2 ,  persen kerusakan kayu sebesar 41,87%.
Sifat  keteguhan  geser  kayu  pejal penampang  tangensial  sebesar  70,31 kg/c m2 ,  dengan  keteguhan  rekat  sebesar 63,24kg/c m2 serta  persen  kerusakan  kayu sebesar  13,378%.  Pada  parameter  ini dipengaruhi  oleh  kedudukan  arah  aksial dengan  pola  yang  semakin  meningkat kearah ujung batang.

## Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sifat  pengerjaan kayu  Mahang guna mendukung pemanfaatannya sehingga bisa  direkomendasikan  sebagai  bahan baku industri pengolahan kayu.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.    1974.    Annual  Book  of  ASTM Standards.  Part  16. Philadelphia. Prayitno,  T.A.  2007.  Perekatan  Kayu
Lanjut. Program Studi Ilmu Kehutanan.  Fakultas  Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. ----------,  2007.  Pertumbuhan  Pohon  Dan Kualitas  Kayu.  KTT  667.  Program Studi  Ilmu  Kehutanan.  Fakultas
Kehutanan. Universitas Gadjah
Mada. Yogyakarta.
Skeist,  I.  1977.  Handbook  of  Adhesives.
Second  Edition.  Van Nostrand Reinhoud  Company.  New  York.
(pp.670 - 678).
Steel,  R.G.D.  dan  J.H.  Torrie,.  1980.
Principles and Procedures of Statistics, (terjemahan). PT. Grained ia Pustaka Utama. Jakarta. Tsoumis, G. 1991. Science and
Technology of Wood. Van
Nostrand Reinhold. New York.